居里点

居里点（英語：Curie point），又作居里温度（Curie temperature，Tc）或磁性转变点。是指磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度，是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。低于居里点温度时该物质成为铁磁体，此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里点时，该物质成为顺磁体，磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。这时的磁敏感度约为10-6。居里点由物质的化学成分和晶体结构决定。居里温度是以皮埃尔·居里命名的，他表明在临界温度下磁性材料会失去磁性。 居里點的溫度可以用平均場理論估計。 磁矩是原子内的永久偶极矩，包含电子的角动量和自旋，他们之间的关系是 μ l = e l 2 m e {\displaystyle \mu _{l}={\frac {el}{2m_{e}}}} , me 是电子质量, μl 是磁矩, l是角动量; 这个比例被称作 gyromagnetic ratio（旋磁比）. 原子中的电子从它们自己的角动量和它们围绕原子核的轨道动量贡献磁矩。与来自电子的磁矩相比，来自原子核的磁矩是微不足道的。 热作用在更高能量的电子上结果就是扰乱了秩序，并破坏了偶极子之间的对齐。 铁磁性、顺磁性、亚铁磁性和反铁磁性材料有不同的固有磁矩结构。在材料特定的居里温度(TC)下，这些属性会发生变化。从反铁磁性到顺磁性（或反之亦然）的过渡发生在奈尔温度(TN), 这与居里温度类似。 材料中磁矩的方向 铁磁性: 铁磁性材料中的磁矩。在没有施加磁场的情况下，磁矩是有序的且具有相同的大小。 顺磁性: 顺磁性材料中的磁矩。在没有施加磁场的情况下，这些磁矩是无序的，并且在施加的磁场的情况下有序。 亚铁磁性: 亚铁磁性材料中的磁矩。由于由两种不同的离子组成，磁矩相反地对齐并且具有不同的大小。 这是在没有施加磁场的情况下。 反铁磁性: 反铁磁性材料中的磁矩。这些磁矩是相反的，并且具有相同的大小。 这是在没有施加磁场的情况下。 铁磁性，顺磁性，亚铁磁性和反铁磁性结构由固有磁矩组成。 如果结构中的所有电子都配对，则由于它们的相反自旋和角动量，这些力矩会抵消。 因此，即使施加磁场，这些材料也具有不同的性质，并且没有居里温度。 当一些材料的温度高于居里点时，材料会表现出顺磁性，这样的材料叫顺磁性材料。当没有受到外部磁场的影响时，顺磁性材料不会表现磁性；反之则会表现磁性。没有受到外部磁场影响时，材料内部的磁矩是无序排列的。也就是说，材料内部的粒子不整齐且没有顺磁力线方向排列。当受到磁场影响时，这些磁矩会顺磁场线整齐排列，并且产生感应磁场。 对于顺磁性，这种对外加磁场的响应是正的，称为磁化率。 磁化率仅适用于居里温度以上的无序状态。 顺磁性的来源（具有居里温度的材料）包括： 所有含未配对电子的原子； 内电子层未被填满的原子； 自由基； 金属。 超過居禮溫度後，原子被激發， 旋轉的方向變成隨機的 ，这种方向可以被作用場重新調整，此时即变为顺磁性。在居里温度以下，材料的固有结构经历了一次相变， 原子变为有序，材料具有铁磁性。 与铁磁性材料的磁场相比，顺磁性材料的感应磁场非常弱。 材料仅在其相应的居里温度以下具有铁磁性。在没有外加磁场的情况下，铁磁材料具有磁性。 当没有外加磁场时，材料具有自发磁化（英语：Spontaneous magnetization），这是有序磁矩的结果；也就是说，对于铁磁性材料，原子具有某种对称性并且在同一方向上排列，从而产生永久磁场。 磁性相互作用通过交换相互作用结合在一起；否则，热无序将克服磁矩的弱相互作用。交换相互作用的平行电子占据同一时间点的可能性为零，这意味着材料中会有一个倾向的平行排列。 在这个过程中，玻尔兹曼因子贡献很大，因为它倾向于使相互作用的粒子在同一方向上排列。 这会导致铁磁体具有较强的磁场和较高的居里温度，约 1000K（730℃） 在居里温度以下，原子有序排列，从而导致自发磁性，材料具有铁磁性。在居里温度以上，该材料是顺磁性的，因为当该材料经历相变时，原子会失去其有序的磁矩。 材料仅在其相应的居里温度以下具有亚铁磁性。在没有外加磁场的情况下，亚铁磁材料具有磁性，并由两种不同离子组成。 当没有外加磁场时，材料具有自发磁化，这是有序磁矩的结果；也就是说，对于亚铁磁性材料，一种离子的磁矩对准一个方向，有一个大小，另一种离子的磁矩对准相反方向，有一个不同的大小。因为磁矩在相反的方向有着不同的大小，所以仍然有自发磁化，存在磁场。 和铁磁性材料相似，磁性相互作用通过交换相互作用结合在一起。但是，磁矩的方向是反平行的，导致净势是一个减另一个。 低于居里点时，每个离子的原子都反平行对齐，有着不同的磁矩，造成自发磁化；材料具有亚铁磁性。高于居里点时，该材料是顺磁性的，因为当该材料经历相变时，原子会失去其有序的磁矩。 材料仅在其相应的奈尔温度以下具有反铁磁性。这与居里温度相似，高于奈尔温度时，该材料经历相变，变成顺磁性。也就是说，热能变得足够大，足以破坏材料内的微观磁有序性。 它以路易·奈尔（Louis Néel，1904-2000 年）的名字命名，他因在该领域的工作而获得了 1970 年的诺贝尔物理学奖。 材料有方向相反的相等磁矩，导致在奈尔温度以下磁矩为零和净磁性为零。反铁磁性材料在有或没有外加磁场的情况下有很弱的磁性。 与铁磁性材料相似，磁性相互作用通过交换相互作用结合在一起；否则，热无序将克服磁矩的弱相互作用。奈尔温度时无序出现。 下面列表中有几种物质的奈尔温度： 已隱藏部分未翻譯内容，歡迎參與翻譯。 居里-韦斯定律是居里定律的修正版本，是基于平均场论近似的简单模型，在材料温度T远高于其对应居里温度TC（即T ≫ TC）时较为适用，但却因原子间的局部波动作用无法在居里点附近对磁化率χ进行描述。而T < TC的情况下，在居里定律和居里-韦斯定律均不成立。 Curie's law for a paramagnetic material: χ = M H = M μ 0 B = C T {\displaystyle \chi ={\frac {M}{H}}={\frac {M\mu _{0}}{B}}={\frac {C}{T}}} C = μ 0 μ B 2 3 k B N A g 2 J ( J + 1 ) {\displaystyle C={\frac {\mu _{0}\mu _{\mathrm {B} }^{2}}{3k_{\mathrm {B} }}}N_{A}g^{2}J(J+1)} The Curie–Weiss law is then derived from Curie's law to be: χ = C T − T C {\displaystyle \chi ={\frac {C}{T-T_{\mathrm {C} }}}} where: T C = C λ μ 0 {\displaystyle T_{\mathrm {C} }={\frac {C\lambda }{\mu _{0}}}} λ 是Weiss分子场常数。 For full derivation see 居里-韦斯定律. As the Curie–Weiss law is an approximation, a more accurate model is needed when the temperature, T, approaches the material's Curie temperature, TC. Magnetic susceptibility occurs above the Curie temperature. An accurate model of critical behaviour for magnetic susceptibility with critical exponent γ: χ ∼ 1 ( T − T C ) γ {\displaystyle \chi \sim {\frac {1}{(T-T_{\mathrm {C} })^{\gamma }}}} The critical exponent differs between materials and for the mean-field model is taken as γ = 1. As temperature is inversely proportional to magnetic susceptibility, when T approaches TC the denominator tends to zero and the magnetic susceptibility approaches infinity allowing magnetism to occur. This is a spontaneous magnetism which is a property of ferromagnetic and ferrimagnetic materials. Magnetism depends on temperature and spontaneous magnetism occurs below the Curie temperature. An accurate model of critical behaviour for spontaneous magnetism with critical exponent β: M ∼ ( T − T C ) β {\displaystyle M\sim (T-T_{\mathrm {C} })^{\beta }} The critical exponent differs between materials and for the mean-field model as taken as β = 1/2 where T ≪ TC. The spontaneous magnetism approaches zero as the temperature increases towards the materials Curie temperature. The spontaneous magnetism, occurring in ferromagnetic, ferrimagnetic and antiferromagnetic materials, approaches zero as the temperature increases towards the material's Curie temperature. Spontaneous magnetism is at its maximum as the temperature approaches 0 K. That is, the magnetic moments are completely aligned and at their strongest magnitude of magnetism due to no thermal disturbance. In paramagnetic materials temperature is sufficient to overcome the ordered alignments. As the temperature approaches 0 K, the 熵 decreases to zero, that is, the disorder decreases and becomes ordered. This occurs without the presence of an applied magnetic field and obeys the 热力学第三定律. Both Curie's law and the Curie–Weiss law fail as the temperature approaches 0 K. This is because they depend on the magnetic susceptibility which only applies when the state is disordered. 硫酸钆 continues to satisfy Curie's law at 1 K. Between 0 and 1 K the law fails to hold and a sudden change in the intrinsic structure occurs at the Curie temperature. The Ising model is mathematically based and can analyse the critical points of phase transitions in ferromagnetic order due to spins of electrons having magnitudes of ±1/2. The spins interact with their neighbouring dipole electrons in the structure and here the Ising model can predict their behaviour with each other. This model is important for solving and understanding the concepts of phase transitions and hence solving the Curie temperature. As a result, many different dependencies that affect the Curie temperature can be analysed. For example, the surface and bulk properties depend on the alignment and magnitude of spins and the Ising model can determine the effects of magnetism in this system. Materials structures consist of intrinsic magnetic moments which are separated into domains called Weiss domains. This can result in ferromagnetic materials having no spontaneous magnetism as domains could potentially balance each other out. The position of particles can therefore have different orientations around the surface than the main part (bulk) of the material. This property directly affects the Curie temperature as there can be a bulk Curie temperature TB and a different surface Curie temperature TS for a material. This allows for the surface Curie temperature to be ferromagnetic above the bulk Curie temperature when the main state is disordered, i.e. Ordered and disordered states occur simultaneously. The surface and bulk properties can be predicted by the Ising model and electron capture spectroscopy can be used to detect the electron spins and hence the magnetic moments on the surface of the material. An average total magnetism is taken from the bulk and surface temperatures to calculate the Curie temperature from the material, noting the bulk contributes more. The angular momentum of an electron is either +ħ/2 or −ħ/2 due to it having a spin of 1/2, which gives a specific size of magnetic moment to the electron; the Bohr magneton. Electrons orbiting around the nucleus in a current loop create a magnetic field which depends on the Bohr Magneton and magnetic quantum number. Therefore, the magnetic moments are related between angular and orbital momentum and affect each other. Angular momentum contributes twice as much to magnetic moments than orbital. For terbium which is a rare-earth metal and has a high orbital angular momentum the magnetic moment is strong enough to affect the order above its bulk temperatures. It is said to have a high anisotropy on the surface, that is it is highly directed in one orientation. It remains ferromagnetic on its surface above its Curie temperature while its bulk becomes ferrimagnetic and then at higher temperatures its surface remains ferrimagnetic above its bulk Néel Temperature before becoming completely disordered and paramagnetic with increasing temperature. The anisotropy in the bulk is different from its surface anisotropy just above these phase changes as the magnetic moments will be ordered differently or ordered in paramagnetic materials. Composite materials, that is, materials composed from other materials with different properties, can change the Curie temperature. For example, a composite which has silver in it can create spaces for oxygen molecules in bonding which decreases the Curie temperature as the crystal lattice will not be as compact. The alignment of magnetic moments in the composite material affects the Curie temperature. If the materials moments are parallel with each other the Curie temperature will increase and if perpendicular the Curie temperature will decrease as either more or less thermal energy will be needed to destroy the alignments. Preparing composite materials through different temperatures can result in different final compositions which will have different Curie temperatures. Doping a material can also affect its Curie temperature. The density of nanocomposite materials changes the Curie temperature. Nanocomposites are compact structures on a nano-scale. The structure is built up of high and low bulk Curie temperatures, however will only have one mean-field Curie temperature. A higher density of lower bulk temperatures results in a lower mean-field Curie temperature and a higher density of higher bulk temperature significantly increases the mean-field Curie temperature. In more than one dimension the Curie temperature begins to increase as the magnetic moments will need more thermal energy to overcome the ordered structure. The size of particles in a material's crystal lattice changes the Curie temperature. Due to the small size of particles (nanoparticles) the fluctuations of electron spins become more prominent, this results in the Curie temperature drastically decreasing when the size of particles decrease as the fluctuations cause disorder. The size of a particle also affects the anisotropy causing alignment to become less stable and thus lead to disorder in magnetic moments. The extreme of this is superparamagnetism which only occurs in small ferromagnetic particles and is where fluctuations are very influential causing magnetic moments to change direction randomly and thus create disorder. The Curie temperature of nanoparticles are also affected by the crystal lattice structure, body-centred cubic (bcc), face-centred cubic (fcc) and a hexagonal structure (hcp) all have different Curie temperatures due to magnetic moments reacting to their neighbouring electron spins. fcc and hcp have tighter structures and as a results have higher Curie temperatures than bcc as the magnetic moments have stronger effects when closer together. This is known as the coordination number which is the number of nearest neighbouring particles in a structure. This indicates a lower coordination number at the surface of a material than the bulk which leads to the surface becoming less significant when the temperature is approaching the Curie temperature. In smaller systems the coordination number for the surface is more significant and the magnetic moments have a stronger affect on the system. Although fluctuations in particles can be minuscule, they are heavily dependent on the structure of crystal lattices as they react with their nearest neighbouring particles. Fluctuations are also affected by the exchange interaction as parallel facing magnetic moments are favoured and therefore have less disturbance and disorder, therefore a tighter structure influences a stronger magnetism and therefore a higher Curie temperature. Pressure changes a material's Curie temperature. Increasing pressure on the crystal lattice decreases the volume of the system. Pressure directly affects the kinetic energy in particles as movement increases causing the vibrations to disrupt the order of magnetic moments. This is similar to temperature as it also increases the kinetic energy of particles and destroys the order of magnetic moments and magnetism. Pressure also affects the density of states (DOS). Here the DOS decreases causing the number of electrons available to the system to decrease. This leads to the number of magnetic moments decreasing as they depend on electron spins. It would be expected because of this that the Curie temperature would decrease however it increases. This is the result of the exchange interaction. The exchange interaction favours the aligned parallel magnetic moments due to electrons being unable to occupy the same space in time and as this is increased due to the volume decreasing the Curie temperature increases with pressure. The Curie temperature is made up of a combination of dependencies on kinetic energy and the DOS. The concentration of particles also affects the Curie temperature when pressure is being applied and can result in a decrease in Curie temperature when the concentration is above a certain percent. Orbital ordering changes the Curie temperature of a material. Orbital ordering can be controlled through applied strains. This is a function that determines the wave of a single electron or paired electrons inside the material. Having control over the probability of where the electron will be allows the Curie temperature to be altered. For example, the delocalised electrons can be moved onto the same plane by applied strains within the crystal lattice. The Curie temperature is seen to increase greatly due to electrons being packed together in the same plane, they are forced to align due to the exchange interaction and thus increases the strength of the magnetic moments which prevents thermal disorder at lower temperatures. In analogy to ferromagnetic and paramagnetic materials, the term Curie temperature (TC) is also applied to the temperature at which a ferroelectric material transitions to being paraelectric. Hence, TC is the temperature where ferroelectric materials lose their spontaneous polarisation as a first or second order phase change occurs. In case of a second order transition the Curie Weiss temperature T0 which defines the maximum of the dielectric constant is equal to the Curie temperature. However, the Curie temperature can be 10 K higher than T0 in case of a first order transition. Materials are only ferroelectric below their corresponding transition temperature T0. Ferroelectric materials are all pyroelectric and therefore have a spontaneous electric polarisation as the structures are unsymmetrical. Ferroelectric materials' polarization is subject to hysteresis (Figure 4); that is they are dependent on their past state as well as their current state. As an electric field is applied the dipoles are forced to align and polarisation is created, when the electric field is removed polarisation remains. The hysteresis loop depends on temperature and as a result as the temperature is increased and reaches T0 the two curves become one curve as shown in the dielectric polarisation (Figure 5). A modified version of the Curie–Weiss law applies to the dielectric constant, also known as the relative permittivity: ϵ = ϵ 0 + C T − T 0 . {\displaystyle \epsilon =\epsilon _{0}+{\frac {C}{T-T_{\mathrm {0} }}}.} A heat-induced ferromagnetic-paramagnetic transition is used in magneto-optical storage media, for erasing and writing of new data. Famous examples include the Sony Minidisc format, as well as the now-obsolete CD-MO format. Curie point electro-magnets have been proposed and tested for actuation mechanisms in passive safety systems of fast breeder reactors, where control rods are dropped into the reactor core if the actuation mechanism heats up beyond the material's curie point. Other uses include temperature control in soldering irons, and stabilizing the magnetic field of tachometer generators against temperature variation. 铁电性 居里定律 Buschow 2001，p5021, table 1 Jullien & Guinier 1989，第155頁 Kittel 1986 Hall & Hook 1994，第200頁 Jullien & Guinier 1989，第136–38頁 Ibach & Lüth 2009 Levy 1968，第236–39頁 Dekker 1958，第217–20頁 Levy 1968 Fan 1987，第164–65頁 Dekker 1958，第454–55頁 Mendelssohn 1977，第162頁 Levy 1968，第198–202頁 Cusack 1958，第269頁 Hall & Hook 1994，第220–21頁 Palmer 2007 Hall & Hook 1994，第220頁 Jullien & Guinier 1989，第158–59頁 Spaldin, Nicola A. Magnetic materials : fundamentals and device applications Repr. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2006: 89–106. ISBN 9780521016582.  Jullien & Guinier 1989，第156–57頁 Kittel, Charles. Introduction to Solid State Physics 8th. New York: John Wiley & Sons. 2005. ISBN 978-0-471-41526-8.  Ichida, Toshio. Mössbauer Study of the Thermal Decomposition Products of K2FeO4. Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1973, 46 (1): 79–82. doi:10.1246/bcsj.46.79 .  Jullien & Guinier 1989，第153頁 Hall & Hook 1994，第205–06頁 Levy 1968，第201–02頁 Kittel 1996，第444頁 Myers 1997，第334–45頁 Hall & Hook 1994，第227–28頁 Kittel 1986，第424–26頁 Spaldin 2010，第52–54頁 Hall & Hook 1994，第225頁 Mendelssohn 1977，第180–81頁 Mendelssohn 1977，第167頁 Bertoldi, Bringa & Miranda 2012 Brout 1965，第6–7頁 Jullien & Guinier 1989，第161頁 Rau, Jin & Robert 1988 Skomski & Sellmyer 2000 Jullien & Guinier 1989，第138頁 Hall & Hook 1994 Hwang et al. 1998 Paulsen et al. 2003 López Domínguez et al. 2013 Bose et al. 2011 Sadoc et al. 2010 Webster 1999 Kovetz 1990，第116頁 Myers 1997，第404–05頁 Pascoe 1973，第190–91頁 Webster 1999，第6.55–6.56頁 Takamatsu. Demonstration of Control Rod Holding Stability of the Self Actuated Shutdown System in Joyo for Enhancement of Fast Reactor Inherent Safety. Journal of Nuclear Science and Technology.  TMT-9000S Pallàs-Areny & Webster 2001，第262–63頁 Buschow, K. H. J. Encyclopedia of Materials: Science and Technology. Elsevier. 2001. ISBN 0-08-043152-6.  Kittel, Charles. Introduction to Solid State Physics 6th. John Wiley & Sons. 1986. ISBN 0-471-87474-4.  Pallàs-Areny, Ramon; Webster, John G. Sensors and Signal Conditioning 2nd. John Wiley & Sons. 2001. ISBN 978-0-471-33232-9.  Spaldin, Nicola A. Magnetic Materials: Fundamentals and Applications 2nd. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. ISBN 9780521886697.  Ibach, Harald; Lüth, Hans. Solid-State Physics: An Introduction to Principles of Materials Science 4th. Berlin: Springer. 2009. ISBN 9783540938033.  Levy, Robert A. Principles of Solid State Physics. Academic Press. 1968. ISBN 978-0124457508.  Fan, H. Y. Elements of Solid State Physics. Wiley-Interscience. 1987. ISBN 9780471859871.  Dekker, Adrianus J. Solid State Physics. Macmillan. 1958. ISBN 9780333106235.  Cusack, N. The Electrical and Magnetic Properties of Solids. Longmans, Green. 1958.  Hall, J. R.; Hook, H. E. Solid State Physics 2nd. Chichester: Wiley. 1994. ISBN 0471928054.  Jullien, André; Guinier, Rémi. The Solid State from Superconductors to Superalloys. Oxford: Oxford Univ. Press. 1989. ISBN 0198555547.  Mendelssohn, K. The Quest for Absolute Zero: The Meaning of Low Temperature Physics. with S.I. units. 2nd. London: Taylor and Francis. 1977. ISBN 0850661196.  Myers, H. P. Introductory Solid State Physics 2nd. London: Taylor & Francis. 1997. ISBN 0748406603.  Kittel, Charles. Introduction to Solid State Physics 7th. New York [u.a.]: Wiley. 1996. ISBN 0471111813.  Palmer, John. Planar Ising correlations Online. Boston: Birkhäuser. 2007. ISBN 9780817646202.  Bertoldi, Dalía S.; Bringa, Eduardo M.; Miranda, E. N. Analytical solution of the mean field Ising model for finite systems. Journal of Physics: Condensed Matter. May 2012, 24 (22): 226004 [12 February 2013]. Bibcode:2012JPCM...24v6004B. doi:10.1088/0953-8984/24/22/226004.  Brout, Robert. Phase Transitions. New York, Amsterdam: W. A. Benjamin, Inc. 1965.  Rau, C.; Jin, C.; Robert, M. Ferromagnetic order at Tb surfaces above the bulk Curie temperature. Journal of Applied Physics. 1988, 63 (8): 3667. Bibcode:1988JAP....63.3667R. doi:10.1063/1.340679.  Skomski, R.; Sellmyer, D. J. Curie temperature of multiphase nanostructures. Journal of Applied Physics. 2000, 87 (9): 4756. Bibcode:2000JAP....87.4756S. doi:10.1063/1.373149.  López Domínguez, Victor; Hernàndez, Joan Manel; Tejada, Javier; Ziolo, Ronald F. Colossal Reduction in Curie Temperature Due to Finite-Size Effects in CoFe 2O 4 Nanoparticles. Chemistry of Materials. 14 November 2012, 25 (1): 6–11. doi:10.1021/cm301927z.  Bose, S. K.; Kudrnovský, J.; Drchal, V.; Turek, I. Pressure dependence of Curie temperature and resistivity in complex Heusler alloys. Physical Review B. 18 November 2011, 84 (17). Bibcode:2011PhRvB..84q4422B. arXiv:1010.3025 . doi:10.1103/PhysRevB.84.174422.  Webster, John G. (编). The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook Online. Boca Raton, FL: CRC Press published in cooperation with IEEE Press. 1999. ISBN 0849383471.  Whatmore, R. W. Electronic Materials: From Silicon to Organics 2nd. New York, NY: Springer. 1991. ISBN 978-1-4613-6703-1.  Kovetz, Attay. The Principles of Electromagnetic Theory 1st. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1990. ISBN 0-521-39997-1.  Hummel, Rolf E. Electronic Properties of Materials 3rd. New York [u.a.]: Springer. 2001. ISBN 0-387-95144-X.  Pascoe, K. J. Properties of Materials for Electrical Engineers. New York, N.Y.: J. Wiley and Sons. 1973. ISBN 0471669113.  Paulsen, J. A.; Lo, C. C. H.; Snyder, J. E.; Ring, A. P.; Jones, L. L.; Jiles, D. C. Study of the Curie temperature of cobalt ferrite based composites for stress sensor applications. IEEE Transactions on Magnetics. 23 September 2003, 39 (5): 3316–18. Bibcode:2003ITM....39.3316P. ISSN 0018-9464. doi:10.1109/TMAG.2003.816761.  Hwang, Hae Jin; Nagai, Toru; Ohji, Tatsuki; Sando, Mutsuo; Toriyama, Motohiro; Niihara, Koichi. Curie temperature Anomaly in Lead Zirconate Titanate/Silver Composites. Journal of the American Ceramic Society. March 1998, 81 (3): 709–12. doi:10.1111/j.1151-2916.1998.tb02394.x.  Sadoc, Aymeric; Mercey, Bernard; Simon, Charles; Grebille, Dominique; Prellier, Wilfrid; Lepetit, Marie-Bernadette. Large Increase of the Curie temperature by Orbital Ordering Control. Physical Review Letters. 2010, 104 (4): 046804. Bibcode:2010PhRvL.104d6804S. PMID 20366729. arXiv:0910.3393 . doi:10.1103/PhysRevLett.104.046804.  Kochmański, Martin; Paszkiewicz, Tadeusz; Wolski, Sławomir. Curie–Weiss magnet: a simple model of phase transition. European Journal of Physics. 2013, 34: 1555–73. Bibcode:2013EJPh...34.1555K. arXiv:1301.2141 . doi:10.1088/0143-0807/34/6/1555.  Pierre Curie – Biography. Nobelprize.org. Nobel Media AB. 2014 [14 March 2013]. （原始内容存档于2018-08-10）.  TMT-9000S Soldering and Rework Station. thermaltronics.com. [13 January 2016]. （原始内容存档于2017-12-21）.